207 



Stammklasse, wie in dem jüngerer und höherer Stammtheile ein Uebergewicht der Schwere, jedoch von so 

 geringem Betrage, dafs die Differenz gar oft verschwindet, oder wohl gar verkehrt wird. 



Dafs diese Schwankungen nicht allein auf Abweichungen des Wassergehaltes beruhen, geht aus 

 der Vergleichung des Lufttrockengewichtes eines Cubikfufses lufttrocknen Holzes hervor. Im 110jährigen 

 Hochwald-Bestände schwankt dies zwischen 50,1 und 54,2 Pfunden durch alle Stammklassen hindurch. Im 

 20jährigen Hochwalde liegen die Gewichte zwischen 50,1 und 55,8. Im Oberholze des Mittelwaldes auf 

 schwerem Lehmboden über Thon und Muschelkalk zwischen 40,7 und 55,2, auf Verwitterungsboden über 

 Thonschiefer, Grauwacke u. s. w. zwischen 48,0 und 52,7. Im Unterholze des Mittelwaldes zwischen 

 43,6 und 54,6, im Niederwalde zwischen 42,2 und 55,6. 



Die hervortretendste Ursache der verschiedenen Schwere und Brennkraft gleicher Raumtheile 

 Holzes aus verschiedenen Bäumen und Baumtheilen ist bei der Buche, und überhaupt bei den Laubhöl- 

 zern eine andere als bei den Nadelhölzern. Bei letzteren beruht sie — abgesehen vom Harzgehalte — 

 auf dem Verhältnifs der Breitfasern zu den Rundfasern (Taf. 34. Fig. 4.)> Erstere enthalten viel mehr 

 Masse und kleinere Räume als Letztere; bilden daher den schwereren Theil jeder Jahreslage. In dem 

 kräftig gewachsenen Holze bildet die Breitfaserschicht selten mehr als den 5ten bis 6ten Theil jeder 

 Jahreslage; in dem feinjährigen Holze, z. B. der Brockenfichte, nimmt die Breitfaserschicht nicht selten 

 mehr als die Hälfte der ganzen Jahresschicht ein. Es ist daher das feinjährig gewachsene Nadelholz schwe- 

 rer, als das grobjährige. Bei den Laubhölzern, deren Breitfaserschicht immer im Verhältnifs zur Rund- 

 faserschicht von verschwindend geringer Tiefe ist (Taf. 21, 24, 53, Fig. 6, ee.) fällt dieser Unterschied 

 weg, wogegen der Unterschied in der Masse und Schwere auf dem Verhältnifs der Holzröhren zu den 

 Holzfasern beruht. Bei einer und derselben Holzart übersteigt nämlich die Zahl der weiträumigen Holz- 

 röhren nie ein gewisses Maximum. Bei gewöhnlicher Jahrringbreite schwankt die Zahl der Holzröhren, 

 welche in einen und denselben Radius eines Jahresringes fallen, bei der Rothbuche zwischen 14 und 24; 

 sie verringert sich bei aufsergewöhnlich schwachen Jahresringen, erhöht sich aber nicht wesentlich selbst 

 bei dem schwelgerischsten Wüchse. So habe ich die Querscheibe einer Rothbuche vor mir liegen, deren 

 äufsere Jahresringe 0,5 Zoll, deren innere 0,05 Zoll breit sind, die Zahl der Holzröhren im Radius durch- 

 schnittlich überall dieselbe ist. Die weiträumigen Holzröhren stehen daher zwischen den engräumigen 

 dickwandigen Holzfasern in der breiteren Jahreslage viel weiter vertheilt, als in der engeren, daher dann 

 gleich grofse Räume Ersterer viel mehr Masse enthalten. 



Wie bedeutend dieser Unterschied auf Gewicht-Differenz einwirkt, geht aus Folgendem hervor. 

 Auf der Querscheibe einer 60jährigen Rothbuche messen die Jahresringe vom Marke bis zur Hälfte des 

 Halbmessers durchschnittlich 0,2 Zoll, bekunden daher schon einen vorzüglichen Wuchs, der durch plötz- 

 liche Freistellung sich auf 0,55 Zoll Jahrringbreite steigerte. Von der Holzmasse der breiten Jahresringe 

 geschnitten, wiegt der rheinländische Cubikfufs lufttrocknen Holzes 57,2 Pfunde (!!), von der der breiten 

 Jahreslagen geschnitten, wiegt der Cubikfufs nur 50,3 Pfunde. Der Gewichtunterschied beträgt daher in 

 unmittelbar neben einander liegenden Jahreslagen eines Querschnittes 14 pCt. 



Die Schwankungen der Schwere und Brennkraft einer und derselben Holzart sind daher we- 

 sentlich abhängig von der Breite der Jahreslagen und lassen sich schon hiernach innerhalb weiterer Gren- 

 zen beurtheilen. Je schmaler die Jahresringe des Nadelholzes, je breiter die des Laubholzes einer und 

 derselben Holzart sind, um so gröfser ist die Masse gleicher Volumina. 



Aufserdem hat das Holz jüngerer Pflanzen und jüngerer Baumtheile, daher auch das innere 

 Holz älterer Baumtheile, um \ — | engere Holzröhren als das jüngere Holz älterer Baumtheile (Splintholz, 

 Mittelholz), daher gleiche Raumtheile des letzteren weniger Holzfasermasse enthalten, leichter und weni- 

 ger brennkräftig sind, wenn nicht ein reichlicher Zelleninhalt an Stärkemehl etc. Gewicht und Brennkraft- 

 erhöhen, wie dies bei der Eiche in so ausgezeichneter Weise der Fall ist. 



\. ich den mitgeteilten Erlahrungssätzen schwankt der bis zum halbdiirren Zustande entweichende 

 Wassergehalt des frisch gefällten Sornmerholzes zwischen 40 und 50 pUt. Da nun das halbdürre Holz 

 immer noch 6 — 8 pCt. Feuchtigkeit enthält, würde der ganze Wassergehalt des frischen Sornmerholzes 

 Zwischen 46 und 58 pCt. schwanken und ohne erheblichen Fehler durchschnittlich auf 50 pUt. anzusetzen 



31° 



